223? 



Theile des Rohrs eine Spur Blei. Ein mit dem Rohre verbundenes 

 Ghlorcalciumrohr nahm bei Anwendung von 132,34 Grm. des Me- 

 talls nur 1,93 Grm. an Gewicht zu. Daraus folgt ein Gehalt des 

 Kupfers von 10,21 p. C. Kupferoxydul. Rei einem zweiten Versuch 

 wurden 9,34 p. C. gefunden. — Bei der Bestimmung des Gehalts 

 des Metalls an Kupfer auf nassem Wege fand Dick einmal 98,09, 

 das andere Mal 98,01 p. C. Kupfer. Nimmt man den Rest für Sauer- 

 stoff, so folgt dass das dry copper 17,04 — 17,74 p. C. Kupferoxy- 

 dul enthält. — Garkupfer (tough pilch copper) enthält noch Kupfer- 

 oxydul, dass nach Karsten die verschlechternde Wirkung der fremden 

 Beimengungen auf die Hämmerbarkeit der Kupfers aufhebt. Wird es 

 im Wasserstolfslrom geglüht, so wird es kalt, aber namentlich auch 

 stark rothbrüchig, während galvanoplaslisch niedergeschlagenes Kupfer 

 durch diesen Prozess nichts von seinen guten Eigenschaften verliert. 

 — Beim Erhitzen im Wassersloffstrom bildete sich aus dem Gar- 

 kupfer Wasser, Schwefelwasserstoff und eine Spur von Blei sublimirte. 

 Aus der Menge des erzeugten Wassers berechnet sich ein Gehalt die- 

 ses Kupfers von etwa 3 pC. Wird ein Kupferdrahl im Wasserstoff 

 erhitzt, so verliert er vollkommen seine Biegsamkeit, Er bricht so- 

 fort, wenn er gebogen wird. Dies wird durch die Aufhebung der 

 Cbntinuilät der Masse nach Entfernung der Sauerstoffs des Kupfer- 

 oxyduls bedingt. — Beim Schmelzen des Kupfers unter einer Koh- 

 lenschicht fand ein Verlust von Sauerstoff stall, der auf einen Ge- 

 halt an 3,10 — 3,37 pC. des Suboxyds schliessen lässt. — Diebeste 

 Probe auf Sauerstoff im Kupfer ist, es in einer reducirenden Atmo- 

 sphäre eine halbe Stunde ohne Sciimelzung zu glühen und zu unter- 

 suchen, ob es seine Biegsamkeit vollkommen behalten hat. — Man 

 glaubt gewöhnlich, dass überstängeltes (overpoled) Kupfer einem 

 Kohlegehalt seine ßrüchigkeit verdanke. Dick fand darin stets Blei 

 oder Antimon oder beide, und durch Zusitz dieser Metalle in der- 

 selben Menge zu reinem Kupfer erhielt er ein Kupfer von gleicher 

 Brüchigkeit. Dagegen beim Schmelzen von galvanoplaslisch erzeug- 

 tem Kupfer mit Kohle, die vorher mit Salzsäre digerirt und mit Was- 

 ser gewaschen war, veränderte sich die Geschmeidigkeit desselben 

 gar nicht. — Dick hat die Nalur des Gases festzustellen gesucht, 

 welches bei den Schmelzen des Kuplers entweicht, und von dem 

 man gewöhnlich glaubt es sei Sauerstoff. Seine Versuche scheinen 

 darauf zu deuten , dass es entweder Kohlensäure oder Kohlenoxydgas 

 oder schwefelige Säure ist. Das unter Kohlen geschmolzene Metall 

 wird nicht blasig beim Erkalten unter Kohlen, sondern nur, wenn 

 man es in eine Form giesst. Offenbar wirkt hier der Sauerstoff der 

 Luft ein, der sich mit einem Theil des Kupfers verbindet und mit 

 der Kohle oder dem Schwefel einer anderen Quanliläl Kupfer eine 

 der drei genannten Gasarien bilden muss. Giessl man unter Kohlen 

 geschmolzenes Kupfer in eine Form, die mit Kohlengas gefüllt ist, 

 .so wird es beim Erkalten nicht blasig. Die beste Methode, um das 

 Blasigwerden der kupfernen Gussslücke zu verliindern , besteht also 



